質問: 特別なセメントについてどのくらい知っていますか?
回答: 01歴史 1908年には、アルミネートセメントの特許がフランスで公開され、1908年に最初の工業化された耐火セメントが形成された。このシリーズのセメントは,初期強度と耐火性のような特殊な性質を持つcaを主成分とするクリンカ鉱物組成物を特徴とする。アルミネートセメント現在は高温耐性鋳造材料に使用されている。 中国建築材料研究所スルファミン酸カルシウムセメント. 1982年には、ポートランド・セメント系材料研究所により、アルミン酸塩セメントを開発した。そして、セメントの第3シリーズとして、硫酸スルファミン酸塩セメント、鉄アルミネートセメント、その他のセメント型を挙げることができますセメントの初期強度、高強度、高不透過性、耐凍害性、耐食性、低アルカリ性、低エネルギー消費の第3シリーズを構成している。 カルシウムスルファミン酸塩セメントは、建築材料科学の中国のアカデミーによって発明されました。2000年に、中国のカルシウム・ホウ酸アルミニウムセメント生産は、672500トンだけでした、2005年までに、中国の硫黄(鉄)アルミン酸塩セメント生産は、1.253万トンに達しました。また、国内のカルシウム・ホウ酸アルミニウムセメントの生産量は、基本的には約1.25万トンで安定している。 02定義 スルファミン酸カルシウムセメントは、中国の特殊なセメント産業の重要な部門です。高硬度のカルシウム・スルファミン酸塩セメント(混合材料はセメント・クリンカーの15 %以下)、低アルカリ度のカルシウム・スルファミン酸塩セメント(混合物含有量)、セメント・クリンカーの15 %〜35 %、自己硬化型カルシウム・スルホアルミネート・セメント、膨張したスルホアルミノメート・セメント等がある。中国は独立した知的財産権を持つ特別なセメントの品種を作る。 主成分は,c,s,無水カルシウムカルシウムスルホアルミネート,混合材料(石粉,石膏など)で,初期強度,高速硬さ,低アルカリ度などの優れた水理特性を有している。 03メインパフォーマンス 1初期の強さと高い強さパフォーマンス:2つの速い硬化セメントは、より高い初期の強さを持っているだけでなく、成長している遅い強さも持ちます。圧縮強度が12〜50 mpaに達することができます;曲げ強さは6.5~7.5 mpaに達することができます3次元セメントモルタルの圧縮強度に応じてセメント数を決定した。現在のセメントは425,525,625 .セメントとコンクリートの長期的な強度の結果から5〜10年の間、2つのセメントは10〜20年である。 2耐凍性:2つの高速硬化セメントは優れた耐凍性を示し、aは0°c〜10°cの低温で使用され、初期強度はポートランドセメントの5〜8倍である。また、凍結防止剤を少量加えて、コンクリートの金型温度を5°C以上に維持した後、通常の施工を行います。コンクリートの強度は、設計番号の70〜80 %に達することができます。研究室は200の凍結融解サイクルを持ち、具体的な強度損失は明らかではない。 3耐食性:2つのセメントは、海水、塩化物塩(nacl、mgcl 2)、硫酸塩(na 2 so 4、mgso 4、(nh 4)2 so 4)、特にそれらの複合塩(mgso 4 + nacl)2年間耐食性研究所の結果から、耐食性係数が1より大きいということがわかります。そして、それは明らかに、高硫黄耐性ポートランドセメント**高アルミナセメント**. 4つの高い不透過性:2つのセメントのセメント石構造は比較的濃いので、具体的な透過性は同じグレードポートランドセメントコンクリートの2〜3倍です。 5つの鉄鋼腐食:2つのセメントは、水和液体の異なるアルカリ性のため、全く同じことでありません。高速硬化カルシウム・スルホアルミン酸塩セメントは、低アルカリ度(ph&t;12)であり、鋼棒の表面はパッシベーション膜を形成しないので、鋼を保護するのに好ましくない。初期混合コンクリートでは,より多くの空気と水分の存在により,コンクリート補強材は初期段階でわずかに錆びた。年齢が増加するにつれて、空気と水分は徐々に減少し、消える。コンクリートのコンパクトな構造のため,腐食の後期には明らかな発達はなかった。これは、実験室のコンクリート補強とセメント製品(10年)の長期観測によって証明されます。コンクリートに少量のアルカリ混和剤(nano 2等)と高強度カルシウム・スルファミン酸塩セメントを添加すると錆はない。急速硬化型アルミン酸塩セメントについては、セメント水和液(ph = 12)のアルカリ度が高いため、ポートランドセメントコンクリートに類似したパッシベーション膜を形成している要約すると、2つの高速硬化セメントは耐久性が良い。 04混合材料 石膏。現在、硬石膏の使用は、硬硬・低アルカリカルシウム-スルホアルミン酸塩セメントの混合物として使用されており、水酸化カルシウムセメントの初期開発では、二水和石膏が一般的に使用されている。石膏の過剰量はセメントの強度成分を膨張成分に変換し、セメントの膨張が大きくなり、セメント石に亀裂を生じ、ひどい場合に損傷をもたらす。無水石膏の溶解速度は二水和石膏の溶解速度より低いため,後期膨張リスクが大きい。高速硬及び低アルカリカルシウムスルホアルミネートセメントの場合,15 %以下の量で石膏を添加する。 石灰岩.石灰石灰石セメントに石灰石を添加する最初の目的はセメントの初期水和熱を減少させ,結果として曲げ強さの崩壊を克服することである。他の混合材料に比べて強度の低下の度合いは小さい。その後、ある石灰石を添加することでセメント液相のアルカリ度が低下し、今日の低アルカリ性カルシウム・スルホアルミン酸セメントに発展することがわかった。 05アプリケーション 中国のカルシウムスルファミン酸塩セメントの70 %は、grc製品で使用されています 2迅速な補修材料のために、それは初期の強さと高い強さの特性を持ちます。その3日の強さは、同じ等級ポートランドセメントの28日の強さに相当します。それは非常に修理と建設に適しています;いくつかの特別なエンジニアリング分野では、1 h強さ、2 hのような高い初期の強さを必要とします。 3特別なモルタル材料のために、セメントベースのセルフレベリングは、シリコンの硫黄アルミニウム石膏システムの大量を使用して完全に三元システムの利点を発揮し、初期の強さを確保し、後期段階でボリュームの安定性を確保する。 4それは良い凍結防止性能を持ち、冬の低温建設プロジェクトで広く使用されています 5不透水性と海水腐食抵抗は、ポートランドの建設プロジェクトに適しています。 6有害廃棄物の固化は優れた性能と特殊な性能を有し、有害・有害廃棄物の養生に適している。 06開発展望 特別なセメントプロモーションのプロセスでは、連続性、大量生産との間の矛盾は、小さなバッチを使用すると、しばしば実験室で研究されたセメントの多くの種類の結果として生じるが、工業化された長期生産特定の特別なパフォーマンスを持って、主に大量生産ポートランドセメントで添加物を追加する方法を使用することです。多くの場合、ユーザーによって要求されるパフォーマンスを達成することができません、そして、特定の鉱物グループ成熟している材料を発射する技術的な道をとらなければなりません。 中国では資源が広く分配され電力が安い。セメント産業は小規模生産においても経済的価値があるため,クリンカー鉱物の組成を変化させ,特殊なセメントを開発するための社会的条件が良い。 セメントの第3シリーズは、様々な建設プロジェクト(特に冬の建設プロジェクト)、海港プロジェクト、地下工事、様々なセメント製品、セメント圧力管、高力杭、大きな梁、柱、およびgrc製品の種類などのプレハブコンポーネントに適用されました。使用の広い範囲は、生産と使用の間の矛盾を解決するバランスのとれた生産を年間生産するセメントのための条件を提供します。 現在、我々はさらにその使用を開発しています。経済的な建設の発展に伴い、第3シリーズのセメント市場はますます大きくなる。今では大量輸出を始め、国際市場で競争力が強い。具体的な社会的条件は、中国の3番目のシリーズのセメントが良い発展見通しを持ったことをしました。